zu br Aa ee “ ie Far 5 a Er > £ f Kr, 
FE ER a7: 2 Far “ n 
ee ee TE 2 ORT 7 uv ur k 
rer, r zit ee . A ; r 
chemische Natur des Roheisens etc. 205 
nur 0,17 Proc., und in den steirischen, die nach Buch- 
ner auch nur 3,75—4,14 Proc. Kohlenstoff enthalten, 
soll gar nur 0,01—- 0,27 Proc. Kiesel sich finden. 
Vor längerer Zeit suchte Gurlt zu beweisen *), dass 
‘es zwei bestimmte Carburete des Eisens gebe, Viertel- 
und Achtel-Carburet, Fe?C und Fe8C, und das Spiegel- 
eisen das erstere, das octaödrisch krystallisirte graue 
Roheisen das letztere sei. Die Berechnungen aber, wor- 
auf diese Annahmen sich stützen sollen, sind ganz hypo- 
thetisch, selbst wenn die Zusammensetzung des Spiegel- 
eisens constant wäre, was sie nicht ist. Man kann aller- 
dings die Hypothese aufstellen, dass die Verbindungen 
des Kohlenstoffs mit Eisen im Roheisen analog zusam- 
mengesetzt seien dem Kieseleisen, Phosphoreisen und 
Schwefeleisen, die darin vorkommen, und dass das Mangan 
isomorph dem Eisen sei. Berechnet man aber das Atom- 
verhältniss jener electronegativen Körper zu dem dieser 
‚electropositiven, so erhält man für das Spiegeleisen von 
Müsen‘; .2. 1:45 
Mägdesprung.... 1:5,3 
mithin keineswegs das Verhältniss von 1 At.:4 Atomen. 
Aber eben so wenig existirt das angebliche Achtel- 
Carburet, Fe8C, von dem Gurlt behauptet, es erscheine 
als krystallisirtes graues Roheisen. Nicht selten tritt 
bekanntlich der Fall ein, dass graues Roheisen deutliche 
RA 
Octa&der bildet, die zwar nicht messbar, höchst wahr- | 
' scheinlich jedoch regulär sind. Ich stelle hier vier Ana- 
lysen solchen krystallisirten Roheisens zusammen: | 
1. Vom Harz (wahrscheinlich von Rothehütte). Von 
mir untersucht. 
2. Von Lauchhammer; spec. Gew. — 6,39 — 6,43. Eben 
falls von mir uch (Aus Wiesenerzen erblasen) : 
3. Von Gleiwitz. Von Gurlt analysirt. 
4. Von der Lölling in Kärnthen. Von R. Richter 
analysirt. 
*) Bergwerksfreund Bd. 18. 
